242 Wissenschaftl. Abhandlungen Jon. Gadolins. 



man sie leicht mit Eisen, zuweilen auch mit den Nageln zerbrechen kann. Zerstossen giebt 

 sie ein grünlicht graues Pulver. Das Gewicht übertrifft den der gewöhnlichen Steinarten. Nach 

 Hrn. Geijee ist seine spec. Schwere 4,223.; nach Hrn. Rinman 4,03. Das reinste Stück, das 

 ich wägen konnte, war nicht völlig vom Feldspath frey. Seine spec. Schwere fand ich 4,028. 



§. 2. Im Feuer eines Löthrohrs schwollt sie etwas, und schmolz schwerlich zu einem 

 schwarzen, blasigen Schlacker. Nach Hrn. Geijee schwillt sie auf und schmelzt nicht. Nach 

 Hrn Rinman giebt sie ein gelbes Glas. Diese Ungleichheiten können entweder von verschie- 

 denen Bestandtheilen, oder von eingemischtem Feldspath herrühren. Der rothe Feldspath al- 

 lein schmolz vor dem Löthrohr za einem weissen Email. Vom Soda-Alkali wurde sie zu ei- 

 nem weissen undurchsichtigen Glase aufgelöst, vom Borax zu einem kolophoniumfarbenen durch- 

 sichtigen Glase, das nach dem Erkalten weissgelb wurde. Weinsteirisalz löste sich schwerlich 

 auf. Die entstandene Perle war, nachdem das Glühen authörte, klar gelbbraun, nach dem Er- 

 kalten aber halbklar, weiss oder chaicedonfarben. Mit 2 Theilen Salpeter vermischt, und in 

 einen glühenden Tiegel gethan, verpuffte sie nicht. Nachdern die Mischung aber eine Stunde 

 einer guten Schmelzhitze ausgesetzt worden war, hatte sie eine leberbraune Farbe erhalten. 

 Diese mit Wasser ausgelaugt, liess ein braunes Pulver, mit einigen schwarzen Partikeln zu- 

 rück, das aber sein Gewicht nicht geändert hatte. Nach den Erfahrungen der Hrn. Geijee 

 und Aeehenius, liess sich durch Réduction aus dieser Steinart mit zugesetztem Flussspath, 8 

 bis 10 pro C. von einem eisenhaltenden Metallkönig ausbringen. 



§. 3. A) 1 Th. der schwarzen -Stelnar t wurde mit 16 Th. Salpetersäure (gr. sp. 1,25.) 

 in gehnder Wärme digerirt. Das Pulver wurde angegriffen und allmählig, ohne Bewegung, 

 grösstentheils aufgelöst. Die Auflösung war grünlich, und von einem weissen schwammigten 

 Pulver erfüllt, welches sich in dieser Säure nicht auflösen liess. Nachdem der wässerigste 

 Theil der Säure durch die Wärme abgedünstet worden, ward die Auflösung gallertartig, er- 

 hielt aber seine Flüssigkeit wieder, durch Zugiessen reinen Wassers. Der unaufgelöste Theil 

 schied sich auf dem Boden des Gefässes ab. B) Eben so verhielt sich das braune Pulver, 

 das nach der Schmelzung mit Salpeter (§. 2.) erhalten war. C) Die gepulverte Steinart gab 

 auch mit Kochsalzsäure eine grünliche Auflösung. Das Auflösen geschah etwas geschwinder 

 als in Salpetersäure, und verursachte eine geringe Wärme und etwas Aufbrausen. Ein eige- 

 ner Geruch, der dem hepatischen nicht unähnhch war, liess sich hiebey merken. Nach dem 

 die Säure von der Steinart gesättigt zu werden anfieng, wurde die Farbe gelblichter, und zu- 

 letzt hoch braungelb. Wenn die Säure nicht wässerigt war, so hatte die gesättigte Auflösung 

 die Dicke eines Oehls, und das unaufgelöste Pulver, war am Boden zusammengebacken. D) 

 Die Kochsalzsäure war auch vermögend von grössern Stücken dieser Steinart die auflöshchen 

 Theile auszuziehen. Einige Luftblasen stiegen von den Stücken auf. Die Steinkörner Jaehielten 

 zwar ihre Gestalt; sie wurden aber nach und nach weisser, und zuletzt halbdurchsichtig 

 weisse, so dass die darinn verborgenen kleinen rothen Feldspathkörners deutlich gesehen wer- 

 den konnten. Die Auflösung war derjenigen völlig ähnlich, die durch Kochsalzsäure, aus der 

 gepulverten Steinart (C) erhalten war. Auch schwebte ein schwammigtes Pulver, obwohl in 

 geringerer Menge, darinn. 



§. 4. I)er in Salpetersäure unauflösliche Theile des pulverisirten schwarzen Steins 

 (§. 3. 4.), ausgelaugt und auf dem Filtrum gesammelt, hatte ein gallertartiges Ansehen, und 



Tom. XXXIX. 



